TCVN198:2008

K ý h iệu Tên gọi Đơn vị a Chi ề u dày hoặc đường kính của mẫu thử (hoặc đường kính đường tròn nội ti ế p đối với mẫu có mặt cắt ngang hình đa giác mm b Chi ề u rộng mẫu thử mm L Chi ề u dài mẫu thử mm I Khoảng cách giữa hai gối đ ỡ mm D Đường kính của chày uốn mm a Góc uốn độ r Bán kính trong của ph ầ n uốn của mẫu th ử sau khi uốn mm f Khoảng dịch chuyển của chày uốn mm c Khoảng cách từ mặt phẳng chứa trục nằm ngang của các gối đỡ đ ế n đường tâm của phần được v ê tròn của chày uốn trước khi thử mm p Khoảng cách từ mặt phẳng thẳng đứng chứa đường tâm và trục th ẳ ng đứng c ủ a từng gối đ ỡ tới mặt phẳng thẳng đứng chứa đường tâm ngang của chày uốn sau khi thử mm 4. Thiết bị thử 4.1. Quy đ ị nh chung Th ử uốn phải thực hiện trên máy thử hoặc thi ế t b ị nén với các cơ c ấ u sau: a) c ơ cấu uốn với hai gối đ ỡ và một chày u ố n như chỉ ra ở Hình 1; b) cơ c ấ u uốn với một khối chữ V và một chày uốn như ch ỉ ra ở H ì nh 2; c) cơ cấu uốn với một bộ kẹp như chỉ ra ở Hình 3. Hình 1 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình 3 CHÚ D Ẫ N 1. bộ kẹp 2. chày uốn 4.2. Cơ c ấ u uốn với hai g ố i đ ỡ và một chày u ố n 4.2.1. Chi ề u dài của gối đỡ và chi ề u rộng của chày uốn phải lớn hơn chiều rộng hoặc đường kính của mẫu thử. Đường kính của chày uốn được xác định theo ti ê u chu ẩ n sản ph ẩ m. Gối đ ỡ và chày uốn mẫu t hử phải đủ cứng (xem Hình 1 ). 4.2.2. Trừ khi có qui định khác, khoảng cách giữa hai gối đỡ , l , phải được tính theo công thức sau: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4.3. C ơ cấu u ố n với một khối chữ V Hai mặt vát của khối chữ V phải làm thành một góc 180° - a (xem Hình 2). Góc a được qui đ ị nh tro ng tiêu chuẩn l iên quan. Gờ cạnh của khối chữ V phải có bán kính lượn bằng 1 đ ế n 10 lần chi ề u dày của mẫu thử và phải cứng. 4.4. Cơ c ấ u uốn v ớ i một bộ k ẹ p Cơ cấu gốm một bộ kẹp và một chày uốn đủ cứng; nó có thể được trang b ị đòn bẩy đ ể tác động … vào mẫu thử (xem Hình 3). Do v ị trí của mặt bên trái của bộ kẹp có th ể ảnh hưởng đ ế n k ế t quả thử, mặt này (như được chỉ ra Hình 3) không được vươn tới hoặc vượt quá đường thẳng đứng qua tâm của phần cung tròn của ch ày uốn. 5. Mẫu thử 5.1. Quy định chung Phải sử dụng mẫu có mặt cắt ngang hình tròn, vuông, chữ nhật, hoặc đa giác để th ử . B ấ t kỳ vùng n ào của vật liệu bị ảnh hưởng do cắt hoặc cắt bằng ngọn lửa và các h ì nh thức gia công tương tự trong … chu ẩ n bị mẫu thử phải được loại bỏ. Tuy nhiên vẫn ch ấ p nhận thử mẫu mà phần bị ảnh hưởng của nó chưa được loại bỏ miễn là k ế t quả t hử đạt yêu cầu. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cạnh của mẫu thử hình chữ nhật phải được vê tròn tới bán kính không vượt quá giá trị sau: - 3 mm, khi chi ề u dày của mẫu thử bằng hoặc lớn hơn 50 mm; - 1,5 mm , khi chi ề u d ày của mẫu thử nhỏ hơn 50 mm và lớn hơn hoặc bằng 10 mm; - 1 mm khi chiều dày mẫu thử nhỏ hơn 10 mm. Vê tròn cạnh phải được thực hiện sao cho không có ba v ia ngang, vết xước hoặc v ế t khuôn, có t hể g ây tác động xấu đ ế n kết quả thử. Tuy nhiên vẫn chấp nhận mẫu thử mà các cạnh của nó chưa được vê tròn miễn là kết quả thử đạt y ê u c ầ u. 5.3. Chi ề u rộng của mẫu thử Trừ khi có qui định khác trong tiêu chuẩn liên quan, chi ề u rộng của m ẫ u thử phải như sau: a) b ằ ng chiều rộng của sản ph ẩ m, n ế u chi ề u rộng của sản ph ẩ m b ằ ng hoặc nhỏ hơn 20 mm; b) khi chiều rộng của s ả n p hẩ m lớn hơn 20 mm: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - từ 20 mm đ ế n 50 mm đối v ớ i sản phẩm có chiều dày b ằ ng hoặc lớn hơn 3 mm. 5.4. C hiề u dày của mẫu thử 5.4.1. Chiều dày của mẫu thử từ t ấ m, dải và đ ị nh hình phải b ằ ng chiều dày của sản phẩm đượ c … Nếu chiều dày của sản phẩm lớn hơn 25 mm thì có thể được làm giảm bằng gia công trên một … để đạt được chiều dày không nhỏ hơn 25 mm. Mặt không được gia công của mẫu phải đặt ở phầ n kéo khi uốn. 5.4.2. Mẫu thử có mặt cắt ngang h ì nh tròn hoặc đa giác phải bằng mặt cắt ngang của sản ph ẩm đường k í nh (đối với mặt cắt ngang h ì nh tròn) hoặc đường kính vòng tròn nội tiếp (đối với mặt cắt ngang hình đa giác) không lớn hơn 30 mm. Khi đường kính hoặc đường kính vòng tròn nội tiế p mẫu lớn hơn 30 mm đến 50 mm, th ì có thể được làm giảm tới không nhỏ hơn 25 mm. Khi đườ ng … hoặc đường kính vòng tròn nội ti ế p lớn hơn 50 mm th ì phải được làm giảm tới không nhỏ hơn 2 (xem H ì nh 4). Mặt kh ô ng được gia công của m ẫ u phải đặt ở phần chịu kéo khi uốn. Kích thước t í nh bằng milimét Hình 4 5.5. M ẫu thử từ sản ph ẩ m rèn, đúc và bán th à nh phẩm Trong trường hợp này, kích thước của mẫu thử và cách l ấ y mẫu phải được xác định rõ trong các yêu cầu chung khi cung cấp, hoặc theo thỏa thuận. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bằng sự thỏa thuận, mẫu có chiều dày và chiều rộng lớn hơn như được qui định trong 5.3 và 5... có th ể được sử dụng đ ể thử. 5.7. Ch iề u dài của mẫu thử Chiều dài của mẫu thử phụ thuộc vào chiều dày của mẫu và thiết b ị thử được sử dụng. 6. Qui trình thử CẢNH BÁO - Trong suốt quá trình thử, b iệ n pháp an toàn thích hợp và th iết bị bảo vệ phải được chuẩn bị đầy đủ. 6.1. Nói chung, phép thử được thực hiện ở nhiệt độ thường từ 10 °C đến 35 °C. Phép thử thực hiện ở đi ề u kiện được ki ể m soát, khi có yêu c ầ u phải thực hiện ở nhiệt độ (23 ± 5) °C. 6.2. Thử uốn được tiến hành bằng cách sử dụng một trong các phương pháp sau như được qui định trong tiêu chuẩn tương ứng: a) góc uốn quy định đạt được dưới tác dụng của lực thử th í ch hợp và các đi ề u kiện đã cho (xem H ì nh 1, Hình 2 và Hình 3); b) hai chân của mẫu song song nhau và cách nhau một khoảng xác định khi chịu tác động của lực thử thích hợp (xem Hình 6); ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình 5 Hình 6 Hình 7 6.3. Khi thử uốn đến góc uốn quy định, mẫu thử phải được đặt trên hai gối đỡ (xem H ì nh 1) hoặc khối chữ V (xem Hình 2) và lực uốn phải tác động ở giữa hai gối đỡ. Góc uốn, a , có thể được … việc đo lượng dịch chuyển của chày uốn như quy định trong Ph ụ lục A. Đối với ba phương pháp (H ì nh 1, Hình 2 và Hình 3), lực uốn phải được đặt vào từ từ sao cho sự dẻo của vật liệu xảy ra tự nhiên. Trong trường hợp có tranh ch ấ p, phải sử dụng tốc độ thử là (1 ± 0,2) mm/s. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trường hợp thử uốn yêu cầu hai chân song song nhau, đ ầ u tiên mẫu được uốn như ch ỉ ra ở Hình … sau đó đặt vào giữa hai bàn nén song song của máy ép (xem Hình 6), ở đó mẫu được uốn ti ế p … cách tác dụng lực đến khi đạt được hai chân song song nhau. Phép thử có thể thực hiện có hoặc không có t ấ m đệm. Chiều dày của t ấ m đệm phải được xác định trong tiêu chu ẩ n liên quan hoặc th ỏa thuận. Một phương pháp thử khác là phương pháp uốn trên chày uốn (xem 4.4). 6.4. Mẫu thử, n ế u quy đ ị nh, sau khi uốn sơ bộ phải được uốn thêm gi ữ a hai bàn nén song so ng máy ép, tác dụng lực để hai chân m ẫ u thử ti ế p xúc trực ti ế p với nhau (xem H ì nh 7). 7. Đánh giá kết quả thử 7.1. Đánh giá thử uốn phải ti ế n hành phù hợp với yêu c ầ u của tiêu chuẩn sản phẩm. Khi các yê u cầu này không quy định, nếu không xuất hiện các khuyết tật có thể nhìn th ấ y bằng mắt thường mà không sử dụng thi ế t bị phóng đại th ì đủ để chứng tỏ r ằ ng mẫu thử chịu được thử uốn. 7.2. Góc uốn, được quy đ ị nh trong tiêu chuẩn sản phẩm, luôn được xem xét như một giá trị nhỏ nhất. Nếu bán k í nh uốn trong được quy định, nó được xem xét như một giá tr ị lớn nh ấ t. 8. Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm các thông tin sau: a) viện dẫn tiêu chuẩn này; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 c) hình dạng và k í ch thước của mẫu; d) phương pháp thử; e) mọi sai khác so với tiêu chuẩn này; f) k ế t quả thử. PHỤ LỤC A (tham khảo) XÁC ĐỊNH GÓC UỐN BẰNG CÁCH ĐO KHOẢNG CÁCH CỦA CHÀY UỐN Tiêu chu ẩ n này ch ỉ rõ cách xác định góc uốn, a , của mẫu dưới tác dụng của lực thử. Đo trực ti ếp … này sẽ phức tạp. Vì vậy đã đề xu ấ t phương pháp tính toán góc a từ việc đo lượng dịch chuyển … gối uốn. Góc uốn, a , của mẫu dưới tác dụng của lực thử có thể được xác đ ị nh từ lượng dịch chuyển của chày uốn và các giá trị được cho trong H ì nh A.1, như sau: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trong đó: Kích thước t í nh bằng milimét Hình A.1- Các giá trị để tính toán góc uốn, a